Silbcr-Extractions-Versuclie in Tajova. 
123 
sam bis zur bestimmte» Höhe aufstieg; es wurde nun der Schwimmer m, 
Taf. II. sammt seinem Piltrum l eingelegt, und nach % Stunde die Ab- 
flusspipe geöffnet, worauf die Reichlauge ohne ferneres Rühren rein und 
rasch abfloss. Um die nöthige Dichte der Lauge gleichmässig zu erhalten, 
war in der Laugenpfanne ein Leinwand-Filtrum in einem Holzgerippe d 
aufgestellt, in dem das zur Verstärkung derselben nöfhige Salz lag. 
Die jetzt erzeugten Rückstände waren gleichmässig, vollkommen zu- 
friedenstellend. 
Sie wechselten zwischen: 2 Denär bis höchstens 3 Qtl. 
Fällung. Bei der Fällung mit Cementkupfer traten, nach gewissen 
Zeiträumen, wenn auch seltener, noch die früheren Störungen ein. Zu- 
gleich zeigten sich meistentheils die gelbbraunen Lagen auf und zwi- 
schen dem Cementkupfer und dem Silber, oder auch Löcher und Risse 
in denselben. 
Erstere zeigten sich bei der Untersuchung wesentlich aus basischen 
Eisensalzen und Kupferchlorür bestehend. Da sie nur durch ein Abkühlen 
der Lauge in Berührung mit Luft, wenn diese Salze zufolge einer unvoll- 
kommenen Gaarröstung oder der Ansäuerung vorhanden waren, entstehen 
konnten, so waren ausser einer vollkommenen Röstung die sorgfältige Beob- 
achtung der Laugentemperatur bei der Fällung und ein rascher Abfluss 
als Gegenmittel zu betrachten. 
Statt der bisherigen Ansäuerung mit verdünnter Schwefelsäure, wurde 
Salzsäure angewendet ; man suchte jedoch beide möglichst entbehrlich zu machen. 
Die entstandenen Löcher und Risse waren meist Folge einer nicht 
entsprechenden Fällung, und waren durch eine sorgfältige Vorbereitung 
des Cementkupfers zu verbessern. 
Erfolg. Die Auslaugung entsprach bereits gut; bei der Fällung 
waren noch einige Störungen zu beseitigen. 
Abänderungen. Die schon früher nöthig gewordene Erweiterung der 
Silberfäll-Systeme von zwei auf vier, wurde Ende Deeember durch Aufstellung 
der zwei neuen (Nr. II. und HI. Taf. II.) ausgeführt. Jeder Bottich erhielt ver- 
suchsweise folgende Einrichtung: Das Filtrum lag auf Reisig r, Tab. III. f. 2. 
durch dasselbe ging ein vollkommen laugendicht eingesetztes Rohr bis fast an 
den Boden, durch welches die, auf die Cementkupferlage durch den Schwimmer 
gelangende, hier entsilberte Lauge durch den Druck stieg, und oben abfloss. 
Es wurde hierbei beabsichtiget, einen Theil der bedeutenden Etagenhöhe ent- 
behrlich zu machen. 
Da am 13. Dezember die eiscnblecherne Pfanne in Folge einer starken Pfan- 
nensteinlage laugenlässig geworden war, so wurde sie reparirt, und statt der 
gusseisernen bleibelegteu alten Laugenpfanne bei etwas umgeänderter Feuerung, 
eine grössere von starkem Eisenblech eingesetzt. Um sie jedoch sowohl vor 
der Lauge, als auch dem Pfannenstein zu schützen, wurde sie in gewissen 
Zeiträumen gereinigt und innen mit einem dicken Firnisskitt bestrichen. 
16 * 
